Tutte le seguenti affermazioni sul materiale da impronta in silicone per addizione sono vere TRANNE:
Evolvono idrogeno quando vengono lanciati se non sono completamente induriti
Presentano un ritiro molto basso
Hanno una resistenza allo strappo inferiore rispetto alle gomme polisolfuro
Si fissano mediante polimerizzazione per condensazione
Proprietà del silicone per addizione

Odore e colore gradevoli.
Ciò potrebbe anche causare reazioni allergiche, pertanto è necessario evitare il contatto diretto con la pelle.
Eccellente riproduzione dei dettagli della superficie. Attualmente si ritiene che i polivinilsilossani riproducano il maggior dettaglio di tutti i materiali da impronta. Lo standard internazionale per i materiali da impronta elastomerici dentali stabilisce che un materiale da impronta di tipo 3 (corpo leggero) deve riprodurre una linea di 20 μm di larghezza. Ad eccezione dei materiali putty ad altissima viscosità, tutti i polivinilsilossani (corpo leggero, medio e pesante) raggiungono questi materiali a viscosità molto bassa in grado di riprodurre linee larghe 1-2 μm.
Il tempo di presa varia da 5 a 9 minuti. Il tempo di miscelazione è di 45 secondi. Il tempo di lavoro può essere prolungato raffreddando le provette. Sono stati segnalati guadagni fino a 90 secondi quando i materiali vengono raffreddati a 2°C.
Ha la migliore stabilità dimensionale tra gli elastomeri. Ha un basso ritiro in maturazione (0,17%) e la più bassa deformazione permanente (0,05-0,3%)
I primi materiali presentano il problema della formazione di gas idrogeno. Se viene liberato gas idrogeno, la colata della pietra viene ritardata di 1-2 ore per evitare la formazione di bolle d'aria nella colata della pietra. I materiali attuali non presentano questo problema grazie all'aggiunta di palladio.
Ha una buona resistenza allo strappo (3000 g/cm).
È estremamente idrofobo, quindi è necessario prestare la stessa attenzione durante la realizzazione dell'impronta e la colata della pietra bagnata. Alcuni produttori aggiungono un tensioattivo (detergente) per renderlo più idrofilo.
Può essere elettrolitico con argento o rame. Tuttavia, i siliconi idrofili sono più difficili da placcare a causa del tensioattivo aggiunto.
Ha una bassa flessibilità ed è più duro dei polisolfuri. È necessario prevedere uno spazio aggiuntivo (3 mm) nel portaimpronte. Occorre prestare attenzione anche durante la rimozione del calco in gesso dall'impronta per evitare eventuali rotture.
La durata di conservazione varia da 1 a 2 anni.